Pengutipan :   Bastika, R., Yustinus, Y., & Aida, N. (2024). Pengaruh penambahan limbah cangkang kelapa sawit terhadap nilai kuat tekan beton. PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa , 13 (1), 18–25. https://doi.org/10.22225/pd.13.1.9225.18-25
ISSN Print : https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1355981664
ISSN Online  : https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1492572000
PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa Juni 2024, Volume 13: Nomor 1 https://doi.org/10.22225/pd.13.1.9225.18-25 Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/paduraksa

## Pengaruh penambahan limbah cangkang kelapa sawit terhadap nilai kuat tekan beton
Randi Bastika 1 , Yoseph Yustinus 1 , Nur Aida 1,*
1 Jurusan Teknik Sipil dan Pertambangan, Politeknik Negeri Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia *Corresponding authors: nhuraidha@politap.ac.id
Submitted: 6 March 2024, Revised: 14 June 2024, Accepted: 20 June 2024
ABSTRACT: Ketapang regency is one of the oil palm producing districts in West Kalimantan. The area of oil palm plantations is 650,110 Ha with 2,509,110 tons of oil palm plantations produced in 2022. Under these conditions, will produce quite large amounts of palm oil shell waste. This waste can be used as a mixture of materials for making concrete. Waste utilization is one solution that can be done to maintain existing natural resources. The aim of this research is to determine the effect of adding variations in palm oil shell waste of 5%, 10%, and 15% on the compressive strength of concrete. This research is experimental research in the structure and materials laboratory, Departement of Civil Engineering, Ketapang State Polytechnic. The research was carried out from 12 August 2023 to 17 September 2023. The average value of concrete compressive strength at 28 days for normal concrete and the 5% palm oil shell variation is included in the standard K-200 concrete quality value, but there is a decrease in the 10% and 15% palm oil shell variations.  This result is supported by the SPSS test results of two mean tests between 0% and 5% which are the same, there is no difference,  but  for  other  variations  it  is  different.  The  greater  the  use  of  palm  oil  shells  in  the  concrete  mixture  will  reduce  the compressive  strength  value of  the concrete.  Variation of palm  shell  mixture  that  produces  the  maximum  compressive  strength of concrete at a variation of 5% with an average value of 221.01 kg/cm 2 .
KEYWORDS : concrete compressive strength; correlation and regression test; palm shell; t-test.
ABSTRAK: Kabupaten Ketapang merupakan salah satu kabupaten penghasil kelapa sawit di Kalimantan Barat. Luas area tanaman perkebunan kelapa sawit sebesar 650,110 Ha dengan 2,509,110 ton produksi tanaman perkebunan kelapa sawit yang dihasilkan pada tahun 2022. Dengan kondisi tersebut, akan menghasilkan jumlah limbah cangkang kelapa sawit yang cukup besar. Limbah tersebut bisa digunakan sebagai campuran material pembuatan beton. Pemanfaatan limbah merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga sumber daya alam yang ada. Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh penambahan variasi limbah cangkang kelapa sawit 5%, 10%, 15%, terhadap kuat tekan beton. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilakukan di Laboratorium Struktur dan Bahan, Jurusan Teknik Sipil dan Pertambangan, Politeknik Negeri Ketapang. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2023 sampai 17 September 2023. Nilai rata-rata kuat tekan beton pada umur 28 hari untuk beton normal dan variasi cangkang kelapa sawit 5% masuk kedalam standar nilai mutu beton K-200 akan tetapi mengalami penurunan pada variasi cangkang kelapa sawit 10% dan 15%. Hasil ini didukung oleh hasil pengujian SPSS uji dua mean antara 0% dan 5% dimana sama, tidak ada perbedaan, tetapi untuk variasi lainnya berbeda. Semakin besar penggunaan cangkang kelapa sawit dalam campuran beton akan mengurangi nilai kuat tekan pada beton. Variasi campuran cangkang kelapa sawit yang menghasilkan kuat tekan beton paling maksimal pada variasi 5% dengan nilai rata-rata sebesar 221.01 kg/cm 2 .
KATA KUNCI : kuat tekan beton; uji korelasi dan regresi; cangkang kelapa sawit; uji t.
© The Author(s) 2020. This article is distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## 1 PENDAHULUAN
Kabupaten  Ketapang  merupakan  salah  satu kabupaten penghasil kelapa sawit di Kalimantan Barat. Pada  tahun  2022  seluas  650,110  Ha  area  tanaman Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang dan sebanyak 2,509,110 ton produksi tanaman Perkebunan kelapa sawit yang dihasilkan (Rumahorbo et al., 2023). Dengan  kondisi  tersebut,  Kabupaten  Ketapang memiliki  jumlah  limbah  cangkang  kelapa  sawit  yang cukup  besar.  Cangkang  kelapa  sawit  merupakan limbah dari hasil pengolahan minyak kelapa sawit yang belum bermanfaat secara optimal oleh masyarakat.
Cangkang  kelapa  sawit  merupakan  bagian  dari buah  sawit  yang  terletak  antara  daging  buah  dan  inti sawit. Setelah minyak kelapa sawit mentah diekstraksi dari  daging  buah  sawit  pada  tahap  awal  proses pengolahan  di  pabrik  minyak  kelapa  sawit.  Bentuk utuh inti sawit yang tertutup oleh cangkang selanjutnya akan  dikirim  ke  tahap  pemecahan  dan  pemisahan antara  cangkang  dan  inti  sawit.  Cangkang  sawit memiliki warna alami coklat gelap. Limbah cangkang kelapa  sawit  bisa  dijadikan  sebagai  bahan  dasar pembuatan  biobriket  karena  memenuhi  kriteria  mutu arang berdasarkan SNI 1683 tahun 2021 dan SNI 01-
6235 tahun 2000 (Harmiansyah et al, 2023). Selain itu, tidak hanya tentang beton, tetapi penelitian lain tentang stabilitas  tanah,  penambahan  abu  cangkang  kelapa sawit  terhadap  tanah  lempung  pada  variasi  6%  dapat meningkatkan  nilai  CBR  8.3%  (Sarifah  &  Pasaribu, 2017). Serta pencampuran Batubara dengan cangkang kelapa sawit dapat meningkatkan nilai kalori dan total moisture Batubara,  menurunkan  kadar  abu  Batubara, menurunkan volatile  matter dari  Batubara,  dan menurunkan  sulfur  (Al-alang  &  Fadhillah,  2020). Penambahan  cangkang  kelapa  sawit  3%  dan  6% mengalami  peningkatan  sebesar  9.49%  dan  18.64% dari bata beton normal (Oktarina & Natalina, 2018).
Banyak  penggunaan  beton  dibidang  konstruksi akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan material. Produksi  beton  identik  dengan  merusak  lingkungan dari  proses  menggali  kapur,  proses  pembakaran  dan emisi  karbon  diudara  (Mulyono,  2005).  Material penyusun  beton  merupakan  sumber  daya  alam  yang terus  mengalami  penurunan  volome  pada  saat  ini. Misalnya  berkurangnya  penggunaan  semen  dapat mengurangi  polusi  udara  yang  terjadi  sehingga menciptakan green  concrete (Ahmad  et  al.,  2017). Sehingga  mendorong  adanya  inovasi  pengganti material  lainnya  misalnya  agregat  pada  beton  yang masih  memiliki  karakteristik  yang  hampir  sama sehingga  dapat  mengurangi  jumlah  volume  yang dibutuhkan  dalam  pembuatan  beton.  Pemanfaatan limbah  merupakan  salah  satu  solusi  yang  dapat dilakukan untuk menjaga sumber daya alam yang ada. Cangkang  kelapa  sawit  merupakan  bahan  agregat alami  yang  ramah  lingkungan  untuk  campuran  beton dan telah memenuhi 2 dari 6 prinsip teknologi ramah lingkungan yaitu reuse dan recovery (Kristianto et al., 2016).
Beton  umumnya  tersusun  dari  agregat  halus, agregat  kasar,  air  dan  semen  Portland  atau  semen hidropolis lainnya dengan atau tanpa bahan tambahan kimia atau berupa bahan lainnya dengan perbandingan tertentu.  Di  setiap  daerah  bahan  penyusun  agregat kasar  dan  halus  pasti  berbeda.  Semakin  banyak penambangan  liar  untuk  mendapatkan  agregat  kasar dan  halus,  maka  akan  menimbulkan  masalah  baru terhadap  lingkungan  (Diana  et  al.,  2020).  Dengan pemanfaatan  limbah,  bahan  dapat  dicampur  atau ditambah dan bahkan diganti. Limbah cangkang kelapa sawit  dapat  diteliti  sebagai  pengganti  agregat  kasar dalam campuran beton, karena limbah cangkang kelapa sawit memiliki sifat-sifat yang mirip dengan batu pecah tetapi beratnya lebih ringan (Lubis & Hidayat, 2020). Penambahan  abu  cangkang  kelapa  sawit  dapat dijadikan  inovasi  untuk  pembuatan  bata  beton  ringan menggantikan  penggunaan  pasir  silika  yang  biasa didapat  dari  mineral  alam  (Rahardja  et  al.,  2022). Pemakaian  limbah  cangkang  kelapa  sawit  dapat dipakai  dalam  pembuatan  beton  mutu  tinggi  pada presentase  variasi  agregat  sebesar  10%  (Serwinda  et al.,  2013).  Tetapi  berdasarkan  penelitian  (Ardhyan  et
al.,  2022)  pemakaian  limbah  cangkang  kelapa  sawit sebagai substitusi agregat kasar dapat digunakan dalam pembuatan  beton  mutu  tinggi  pada  persentase  variasi substitusi 40%. Sedangkan variasi pengguna cangkang kelapa sawit yang memenuhi nilai kuat tekan rencana sebesar K-200 pada variasi 15 % dimana benda ujinya berbentuk  kubus  (Perdana  et  al.,  2019).  Penggunaan cangkang kelapa sawit 100% tidak direkomendasikan untuk  pembuatan  beton,  tetapi  jika  hanya  sebagai pengganti  kerikil  dengan  persentase  kurang  dari 50% masih  bisa  (Manaf  et  al,  2023).  Dengan  presentase tersebut peneliti akan melakukan variasi yang berbeda yaitu 0%, 5%, 10%, dan 15 % pada benda uji berbentuk kubus. Tujuan dari penelitian ini mengetahui pengaruh penambahan variasi limbah cangkang kelapa sawit 5%, 10%, 15% terhadap kuat tekan beton.

## 2 METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksperimen, yang mengkaji pengaruh penambahan limbah cangkang kelapa sawit (Gambar 1) dengan variasi 5%, 10% dan 15 % terhadap nilai kuat tekan beton. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penambahan limbah cangkang kelapa sawit (5%, 10%, dan 15%) terhadap kuat tekan beton dilakukan uji regresi liner. Penelitian dilakukan  di  Laboratorium  Struktur  dan  Bahan, Jurusan  Teknik  Sipil  dan  Pertambangan,  Politeknik Negeri Ketapang. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 12  Agustus  sampai  17  September  2023.  Benda  uji berupa kubus dengan ukuran 15 cm  15 cm  15 cm sebanyak  24  sampel  dengan  variasi  beton  normal, limbah  cangkang  kelapa  sawit  5%,  limbah  cangkang kelapa sawit 10% dan limbahn cangkang kelapa sawit 15% masing-masing 6 sampel.
Bahan  penelitian  berupa  semen  Portland  type  I (semen  Gresik)  berdasarkan  SNI  2847-2002.  Pasir pawan  berasal  dari  Sungai  Pawan,  batu  pecah  milik CV.  Mega  Sari  di  Sukabangun,  dan  air.  Alat  yang diperlukan  berupa:  satu  set  saringan,  timbangan, picnometer, tabung silinder, botol Le Chatelier , oven, cetakan  beton,  kerucut  Abrams,  mesin  uji  kuat  tekan beton,  sendok  spesi,  skop,  penggaris,  nampan,  dan tongkat pemadat.
Data  yang  diambil  pada  penelitian  ini  ada  dua yaitu  data  pengujian  material,  dan  data  kuat  tekan. Metode  pengumpulan  data  berupa  melakukan pengujian material agregat berupa batu pecah 2/3, pasir pawan,  pengujian  semen  dan  pengujian  limbah cangkang  kelapa  sawit.  Pengujian  material  agregat berupa  analisa  saringan  SNI  03-1968-1990  (BSN, 1990),  kadar  air  berdasarkan  SNI  1971-2011  (BSN, 2011),  kadar  lumpur  berdasarkan  SNI  03-4141-1996 (BSN, 1996), berat jenis dan penyerapan agregat halus berdasarkan ASTM C33 (ASTM, 2002), berat jenis dan penyerapan agregat kasar berdasarkan SNI 7656-2012 (BSN,  2012),  abrasi  berdasarkan  SNI  2417-2008 (BSN,  2008a),  dan  bobot  isi  berdasarkan  SNI  1973- 2008  (BSN,  2008b).  Pengujian  semen  berupa  berat jenis  semen  berdasarkan  SNI  03-2531-1991  (BSN, 1991)  dan setting  time semen  berdasarkan  SNI  03- 6827-2002  (BSN,  2002).  Pengujian  limbah  cangkang kelapa sawit berupa berat jenis dan penyerapan dengan standar  mutu  1.14  gr/cm,  analisis  saringan  65%  dan bobot isi 0.67 kg.
Adapun  tahapan  penelitian  yaitu  (Gambar  2  dan Gambar  3):  1)  pengujian  material  berupa  pasir (pengujian  analisa  saringan,  kadar  air,  kadar  lumpur, berat isi, berat jenis dan penyerapan), batu (pengujian analisa  saringan,  kadar  air,  kadar  lumpur,  berat  isi, berat  jenis  dan  penyerapan),  semen  berupa  pengujian vicat dan  limbah  cangkang  kelapa  sawit  (pengujian kadar  air,  berat  isi,  berat  jenis  dan  penyerapan);  2) melakukan  perencanaan mix  design ;  3)  melakukan pembuatan  dan  perawatan  beton;  4)  pengujian  kuat tekan beton; 5) analisa pengaruh cangkang kelapa sawit sebagai tambah agregat kasar terhadap kuat tekan.
Gambar 2. Pengujian agregat berupa analisa saringan, berat jenis, kadar lumpur, keausan, berat isi, dan semen
Perawatan  benda  uji  dilakukan  dengan  berbagai metode  diantaranya  menaruh  beton  segar  dalam ruangan yang lembab, dalam genangan air, dalam air, menyelimuti  permukaan  beton  dengan  air,  dengan karung basah dan menyirami permukaan beton secara kontinu (Agustini & Aryastana, 2017). Perawatan yang dilakukan  dengan  merendam  benda  uji  selama  6  hari dan  27  hari.  Faktor  yang  mempengaruhi  hasil  kuat tekan  beton  yang  digunakan  antara  lain  material, metode  yang  digunakan,  tata  pelaksanaan  pembuatan beton, dan perawatan (Adhitia & Pertiwi, 2020). Empat bagian utama yang mempengaruhi mutu dari kekuatan beton diantaranya: (1) proporsi bahan-bahan penyusunanya; (2) metode perancangan; (3) perawatan; dan (4) keadaan pada saat dilaksanakannya pengecoran  yang  dipengaruhi  oleh  lingkungan (Mulyono,  2015).  Nilai  kuat  tekan  beton  dapat dipengaruhi  oleh  rasio  air-semen,  jenis  semen,  bahan tambahan  yang  digunakan,  agregat,  air,  kondisi kelembapan udara saat masa perawatan benda uji, serta umur beton saat diuji (Tampubolon, 2022).
Gambar 3. Pembuat benda uji dan pengujian kuat tekan beton

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di laboratorium diperoleh kadar air rata-rata agregat halus sebesar  2.37%.  Untuk  kadar  lumpur  rata-rata  agregat halus  sebesar  0.97%,  dan  berat  isi  rata-rata  agregat halus  sebesar  1.61  kg/m 3 .  Nilai  berat  jenis  rata-rata agregat  halus  sebesar  22.5%  dan  nilai  rata-rata penyerapan air agregat halus sebesar 2.01%.
Hasil  modulus  kehalusan  untuk  agregat  kasar (batu)  sebesar  3.66.  Rata-rata  kadar  air  agregat  kasar sebesar  1.91%,  untuk  kadar  lumpur  sebesar  0.42%. Rata-rata berat isi sebesar 1.45 kg/cm 3 . Berat jenis rata- rata  agregat  kasar  sebesar  2.81%  dan  penyerapan airnya sebesar 4.05%.
Pengujian vicat semen menunjukkan bahwa nilai waktu  awal  semen  pukul  12:35  menit  ke  15  dengan nilai 5 mm. Untuk waktu ikat akhir semen pukul 14:05 menit ke 105 dengan nilai penurunan 2.9 mm.
Untuk  rata-rata  kadar  air  pada  limbah  cangkang kelapa sawit diperoleh data sebesar 0.82%, untuk berat isi  padat  0.36  kg/cm 3 dan berat  isi  lepas  sebesar  0.30 kg/cm 3 . Rata-rata berat jenisnya 1.21% dan penyerapan air variasi cangkang kelapa sawit sebesar 58.5%. Untuk perencanaan  campuran  beton  menggunakan  pedoman SNI  03-2834-2000,  dengan  nilai  kuat  tekan  rencana pada  umur  7  hari  K-200  (16  MPa)  (BSN,  2000). Komposisi  campuran  beton  yang  direncanakan  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Mix design sampel No Jenis Pengujian Nilai 1 Kuat tekan yang disyaratkan 18.67 MPa 2 Standar deviasi 7 MPa 3 Nilai tambah (margin) 11.48 MPa 4 Kekuatan rata-rata yang ditargetkan 30.15 MPa 5 Semen Semen tipe 1 Gresik 6 Faktor air semen maksimum 0.25 7 Jenis - pasir Batu merak 2/3 halus Pasir Pawan 8 Slump 60 – 180 mm 9 Jumlah air pengaduk bebas 195 kg/m 3 & 225 kg/m 3 10 Jumlah semen 394.23 kg/m 3 11 FAS yang disesuaikan 0.52 12 Jumlah persentase agregat halus 40% Jumlah persentase agregat kasar 60% 13 Berat jenis agregat gabungan 2.59 kg/m 3 14 Berat jenis agregat halus 670.7 kg/m 3 15 Berat jenis agregat kasar 1,006.1 kg/m 3 16 Koreksi untuk 1 m 3 -pasir 6.71 kg/m 3 Koreksi untuk 1 m 3 -pasir 22.705 kg/m 3
Hasil  komposisi  campuran  beton    per  sampel dengan  variasi  limbah  cangkang  kelapa  sawit  dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Komposisi benda uji per sampel
Kombinasi Semen (kg) Cangkang Kelapa Sawit (kg) Pasir (kg) Kerikil (kg) Air (Liter) Normal 1.33 0 2.26 3.40 0.69 Variasi 5% 1.33 0.17 2.26 3.23 0.69 Variasi 10% 1.33 0.34 2.26 3.06 0.69 Variasi 15% 1.33 0.51 2.26 3.89 0.69
Nilai slump beton  normal  dan  beton  variasi limbah cangkang kelapa sawit pada 7 hari dan 28 hari berkisar antara 9 – 11.5 cm nilai tersebut sesuai dengan Standar  Nasional  Indonesia  (8  cm  –  12  cm).  Hasil pengujian  kuat  tekan  beton  pada  umur  7  hari  dan  28 hari dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil pengujian kuat tekan pada umur 7 hari dan 28 hari Nama Sampel Umur 7 Hari Umur 28 Hari Kuat Tekan (kg/cm 2 ) Rata- Rata Kuat Tekan (kg/cm 2 ) Rata- Rata 0% 95.175 95.32 203.95 212.39 0% 97.90 210.25 0% 92.91 222.98 5% 113.3 116.05 217.54 221.01 5% 116.1 224.33 5% 118.74 221.16 10% 102.87 92.91 192.16 193.06 10% 97.90 196.24 10% 77.95 190.80 15% 70.70 75.53 179.92 183.543 15% 74.77 180.37 15% 81.13 190.34
Nilai  rata-rata  kuat  tekan  pada  umur  7  hari hasilnya tidak masuk kedalam standar nilai mutu beton K-200  baik  dari  sampel  beton  normal,  beton  variasi cangkang  kelapa  sawit  5%,  beton  variasi  cangkang kelapa sawit 10%, dan beton variasi cangkang kelapa sawit 15% dikarenakan umur beton yang masih terlalu muda.  Sedangkan  pada  hasil  pengujian  kuat  tekan beton  umur  28  hari,  rata-rata  nilai  kuat  tekan  beton untuk beton normal dan variasi cangkang kelapa sawit 5%  masuk  kedalam  standar  nilai  mutu  beton  K-200 akan  tetapi  mengalami  penurunan  pada  beton  variasi cangkang kelapa sawit 10% dan beton variasi cangkang kelapa sawit 15%. Nilai kuat tekan beton menggunakan penambahan  agregat  kasar  5%,  10%,  dan  15%
cangkang  kelapa  sawit  mempunyai  nilai  kuat  tekan yang melebihi  dari  beton  normal  pada campuran 5%, sedangkan penambahan lainnya lebih kecil dari beton normal dengan K-200. Akan tetapi hasil penelitian ini jika  menggunakan  K-225,  maka  nilai  kuat  tekan betonnya juga masih melebihi dari beton normal pada penambahan  5%  cangkang  kelapa  sawit.  Berbeda dengan  penelitian  sebelumnya  dimana  tidak  ada  satu variasipun  (5%,  10%  dan  15%  penggantian  limbah cangkang kelapa sawit) yang nilai kuat tekan betonnya melebihi dari beton normal (K-225) (Syarifudin et al., 2020).  Batas  penggunaan  cangkang  kelapa  sawit sebagai  bahan  penambah  agregat  kasar  dalam campuran beton maksimal 5%, dimana pada penelitian sebelumnya  nilai  subtitusi  cangkang  kelapa  sawit (CKS) optimum terhadap agregat kasar pada campuran beton adalah sebesar 5% dengan nilai (f’c) 23.33 MPa (Adibroto et al, 2020). Sesuai dengan hasil penelitian lainnya,  penambahan  cangkang  kelapa  sawit  sebesar 7% menghasilkan kuat tekan 0.08 MPa lebih besar dari beton  normal,  sedangkan  pada  persentase  12% penambahan cangkang kelapa sawit, hanya menghasilkan kuat tekan 0.1 MPa saja dari nilai beton normal (Purnama et al., 2022). Penggunaan cangkang kelapa  sawit  dalam  beton  ringan dapat  meningkatkan kuat tekan namun dalam beton pasca bakar, beton yang menggunakan  cangkang  kelapa  sawit  sebagai  bahan pengisi sebanyak 5% mengalami persentase penurunan kuat  tekan  dan  kuat  tarik  yang  lebih  besar  dari beton normal  (Saputra  et  al.,  2022).  Berdasarkan  pengujian kuat tekan beton (kg/cm 2 ) didapat hasil sebagai berikut (Tabel 4):
Dari Tabel 4, diperoleh semakin besar kandungan cangkang  kelapa  sawit  pada  agergat  kasar  semakin
kecil kuat tekan. Uji dua mean dilakukan dengan  = 5% (0.05) dimana derajat kebebasan (1- (0.05/2);(3+3- 2)) dan hipotesisnya yaitu H 0 :  1 =  2 dan H 1 :  1   2 sehingga diperoleh hasil uji dua mean seperti Tabel 5 berikut:
Tabel 4. Hasil pengujian kuat tekan pada umur 28 hari
No Persentase Cangkang Kelapa Sawit 0% 5% 10% 15% 1 203.95  217.54  192.16  179.92 2 210.25  224.33  196.24  180.37 3 222.98  221.16  190.80  190.34 Kuat Tekan rata- rata 212.39  221.01  193.06  183.54 SD (standar deviasi) 9.694 3.397 2.831 5.89 Varians 93.974  11.539 8.015 34.692
Tabel 5. Hasil uji dua mean No Kuat Tekan Antara 0% dan 5% 0% dan 10%  0% dan 15% t tabel 2.78 2.78 2.78 t hitung -1.453 3.315 4.405 Keputusan H 0 diterima H 0 ditolak H 0 ditolak
Hasil output dengan program SPSS dapat dilihat pada Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6.
Gambar 4 . Hasil output uji dua sampel 0% dan 5%
Gambar 6 . Hasil output uji dua sampel 0% dan 15%
Gambar 7. Persentase cangkang kelapa sawit terhadap kuat tekan beton
Dari tabel dan hasil output dengan SPSS diperoleh H 0 diterima pada uji dua mean antara 0% dan 5% hal ini  dapat  dikatakan  bahwa  kuat  tekan  beton  tanpa cangkang  kelapa  sawit  dan  kuat  beton  dengan cangkang kelapa sawit 5% dapat dikatakan sama (tidak ada perbedaan). Untuk pengujian lain H 0 ditolak yang berarti  kuat  tekan  beton  tanpa  cangkang  kelapa  sawit berbeda dengan kuat tekan beton campuran cangkang kelapa  sawit.  Regresi  antara  persentase  cangkang kelapa sawit dengan kuat tekan beton dapat dilihat pada Gambar 7.
Hasil grafik hubungan antara persentase cangkang kelapa  sawit  dan  kuat  beton  adalah  dapat  dikatakan bentuk regresi yang terjadi sudah dianggap baik/sesuai karena  R 2 mendekati  1.  Semakin  besar  penggunaan cangkang kelapa sawit kedalam campuran beton akan mengurangi nilai kuat tekan pada beton. Atau semakin kecil  persentase  penambahan  cangkang  kelapa  sawit maka  semakin  besar  nilai  kuat  tekan  beton  (Berli, 2019).

## 4 KESIMPULAN
Nilai kuat tekan beton normal pada umur 28 hari sebesar  212.39  kg/cm 2 ,  sedangkan  beton  yang menggunakan  penambahan  limbah  cangkang  kelapa sawit variasi 5% dengan nilai kuat tekan sebesar 221.01 kg/cm 2 , variasi 10% sebesar 193.06 kg/cm 2 , dan variasi 15% sebesar 183.54 kg/cm 2 . Variasi campuran limbah kelapa sawit yang menghasilkan kuat tekan beton yang paling  maksimal  pada  variasi  5%  dengan  nilai  kuat tekan beton 221.01 kg/cm 2 . Adapun pengaruh limbah cangkang  kelapa  sawit,  dimana  semakin  banyak persentase  campuran  variasi  limbah  cangkang  kelapa sawit maka nilai kuat tekan beton semakin menurun.
Limbah  cangkang  kelapa  sawit  sebaiknya diproses  sampai  halus  agar  memperoleh  hasil  yang maksimal.  Untuk  penelitian  selanjutnya  mengenai penambahan limbah cangkang kelapa sawit sebaiknya menggunakan mutu K-175.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhitia,  F.,  &  Pertiwi,  D.  (2020).  Pengaruh  Variasi  Fly  Ash sebagai  Pengganti  sebagian  Semen  dengan  Copper  Slag Pengganti  sebagian  Pasir  untuk  Beton  Mutu  42  MPa.
PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa , 9 (1), 80–86. https://doi.org/10.22225/pd.9.1.1676.80-86
Adibroto,  F.,    et  al.  (2020).  Pemanfaatan  Cangkang  Sawit sebagai Substitusi Agregat Kasar pada Beton Perkerasan Kaku untuk Jalan Lalu Lintas Rendah. Prosiding Seminar Nasional Unimus , 3 , 1013–1021.
Agustini,  N.  K.  A.,  &  Aryastana,  P.  (2017).  Pengaruh Penambahan Abu Sekam dan Serbuk Kaca terhadap Kuat Tekan  dan  Berat  Jenis  Beton. PADURAKSA:  Jurnal Teknik  Sipil  Universitas  Warmadewa , 6 (2),  190–202. https://doi.org/10.22225/pd.6.2.488.190-202
Ahmad,  I.  A.,  Pertiwi,  N.,  &  Taufiq,  N.  A.  S.  (2017). Beton Ramah Lingkungan . CV. AGUSCORP.
Al-alang, A. M. T., & F. (2020). Analisis Pengaruh Pemberian Cangkang  Kelapa  Sawit  terhadap  Nilai  Parameter Batubara. Jurnal Bina Tambang , 5 (1), 190–199. Ardhyan,  M.  Z.,  Irwansyah,  &  Basrin,  D.  (2022).  Pengaruh Substitusi  Cangkang  Sawit  terhadap  Kuat  Tekan  Beton Mutu Tinggi. Jurnal Media Teknik Sipil , 3 (1), 41–44. ASTM. (2002). ASTM C33-Standard Specification for Concrete Aggregates . ASTM International. BSN.  (1990). SNI  03-1968-1990  tentang  metode  pengujian tentang analisis saringan agregat halus dan kasar . Badan Standardisasi Nasional.
BSN.  (1991).  SNI 03-2531-1991  tentang  metode  pengujian berat  jenis  semen  portland .  Badan  Standardisasi Nasional.
BSN.  (1996). SNI  03-4141-1996  tentang  metode  pengujian gumpalan  lempung  dan  butir-butir  mudah  pecah  dalam agregat . Badan Standardisasi Nasional.
BSN. (2000). SNI 03-2834-2000 tentang Tata cara pembuatan rencana  campuran  beton  normal .  Badan  Standardisasi Nasional.
BSN.  (2002). SNI  03-6827-2002  tentang  metode  pengujian waktu  ikat  awal  semen  portland  dengan  menggunakan alat  vicat  untuk  pekerjaan  sipil .  Badan  Standardisasi Nasional.
BSN. (2008a). SNI 2417-2008 tentang cara uji keausan agregat dengan  mesin  abrasi  los  angeles .  Badan  Standardisasi Nasional.
BSN. (2008b). SNI 1973-2008 tentang cara uji berat isi, volume produksi  campuran  dan  kadar  udara  beton .  Badan Standardisasi Nasional.
BSN.  (2011). SNI  1971-2011  tentang  cara  uji  kadar  air  total agregat  dengan  pengeringan .  Badan  Standardisasi Nasional.
BSN.  (2012). SNI  7656-2012  tentang  tata  cara  pemilihan campuran  untuk  beton  normal,beton  berat  dan  beton massa . Badan Standardisasi Nasional.
Berli, A. D. (2019). Penentuan Kuat Tekan Beton Ringan Mutu K-225  dengan  Substitusi  Cangkang  Sawit  memakai Semen Portland Tipe 1. Jurnal MENARA , XIII (6), 1–5. Diana,  A.  I.  N.,  Fansuri,  S.,  &  Deshariyanto,  D.  (2020). Penambahan  Abu  Daun  Bambu  sebagai  Substitusi Material  Semen  terhadap  Kinerja  Beton. Jurnal PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa , 9 (2), 172–182.
https://doi.org/10.22225/pd.9.2.1788.172-182
Harmiansyah,  et al. (2023). Karakteristik Arang dari Cangkang Kelapa  Sawit  sebagai  Bahan  Dasar  Utama  Pembuatan Biobriket. Sultra  Journal  of  Mechanical  Engineering (SJME) , 1 (2), 29–36.
Kristianto,  Mungok,  C.  D.,  Handalan,  C.  P.  (n.d.).  Pengaruh Penggunaan  Cangkang  Kelapa  Sawit  sebagai  Bahan Tambah terhadap Mutu Beton. Jurnal Skripsi Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjungpura , 1–10. Lubis,  A.  M.,  &  H.  (2020). Cangkang  Kelapa  Sawit  Berdaya Guna (M.  P.  .  Dr.  Sumarto  (ed.);  Pertama).  Buku Literasiologi.
Manaf, A.,  et al. (2023). Penggunaan Cangkang Sawit sebagai Pengganti  Agregat  Kasar  terhadap  Kuat  Tekan  Beton. Journal of Civil Engineering (BANDAR) , 5 (1), 59–66. Mulyono,  T.  (2005). Teknologi  Beton (CV.  ANDI  OFFSET (ed.)).
Mulyono,  T.  (2015). TEKNOLOGI  BETON:  dari  Teori  Ke Praktek (Issue  Pertama).  Lembaga  Pengembangan Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta.
Oktarina, D., & N. (2018). Penggunaan Cangkang Kelapa Sawit untuk  Bata  Beton  Ringan. Jurnal  Rekayasa,  Teknologi, Dan Sains , 2 (1), 8–12.
Perdana, S. A., Taufik, & Rita, E. (2019). Pengaruh Penggunaan Cangkang Kelapa Sawit sebagai Pengganti Agregat Kasar
pada  Campuran  Beton  terhadap  Nilai  Kuat  Tekan. Kumpulan Jurnal Tugas Akhir Teknik Sipil , 1 (1). Purnama, R., Farizal, T., & Ikhsan, M. (2022). Penelitian Kuat Tekan Beton Menggunakan Bahan Tambahan Cangkang Sawit  pada  Pekerjaan  Gorong-Gorong  di  PT.  Socfindo. Jurnal Ilmiah Teknik Unida (JITU) , 3 (2), 206–212. Rahardja,  I.,  B.,  Surbakti,  V.  N.  C.,  &  Siregar,  A.  L.  (2022). Empowering  Abu  Cangkang  Kelapa  Sawit  terhadap Kualitas  Bata  Beton  Ringan  (Light-Weight  Concrete). Jurnal  Teknologi  Universitas  Muhammadiyah  Jakarta , 14 (1), 119–126. Rumahorbo,  et al. (2023). Kabupaten Ketapang dalam Angka
2023 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang.
Saputra,  A.,  Oktarina,  D.,  &  Gumay,  A.  (2022).  Analisa Temperatur  dan  Waktu  terhadap  Kuat  Tekan  dan  Kuat Tarik Belah Beton Cangkang Kelapa Sawit Pasca Bakar. Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil (Komposit) , 6 (1), 49–55. Sarifah,  J.,  &  Pasaribu,  B.  (2017).  Pengaruh Penggunaan  Abu
Cangkang  Kelapa  Sawit  guna  Meningkatkan  Stabilitas Tanah Lempung. Buletin Utama Teknik , 13 (1), 55–61. Serwinda,  Hidayat,  A.,  &  Lumba,  P.  (2013). Pengaruh Penambahan  Cangkang  Sawit  terhadap  Kuat  Tekan
Beton f ’ c 25 MPa (Issue 1).
Syarifudin, A., Yunanda, M., & Anjani, C. (2020). Analisis Kuat Tekan  Beton  K  225  menggunakan  Limbah  Cangkang Kelapa  Sawit  sebagai  Pengganti  Agregat  Kasar. Jurnal Teknik Sipil (UNPAL) , 10 (2), 60–68. Tampubolon, S. P. (2022). Struktur Beton - 1 . UKI Press.